( 8^' ) 

 un tel mélange est beaucoup plus fusible que l'acide mélaphosphorique 

 seul. 



» Phosphate d'alumine. — Les cristaux de phosphate d'alumine sont 

 incolores et transparents; leur forme dominante est une combinaison du 

 cube avec l'octaèdre ou avec un trioctaèdre; les arêtes sont souvent un 

 peu courbes et l'ensemble de toutes les faces fournit un polyèdre sphériquc; 

 ils sont sans action sensible sur la lumière polarisée. 



» Phosphate de sesquioxyde de fer. — Les cristaux de phosphate de 

 sesquioxyde de fer sont transparents, d'un jaune vert très pâle; ce sont 

 de longs prismes orthorhombiques terminés à leurs extrémités par un 

 pointenient à quatre faces. 



» Ils se montrent très colorés au microscope entre les niçois croisés, 

 même sous une faible épaisseur. Il est facile de s'assurer qu'ils possèdent 

 les propriétés optiques des cristaux orthorhombiques. 



» Phosphate de sesquioxyde de chrome. — Ce sel s'obtient en cristaux 

 nettement orthorhombiques, ordinairement maclés, qui laissent passer une 

 himiére d'un vert jaunâtre. 



» Phosphate d'urcme. — Nous avons obtenu ce phosphate en beaux 

 cristaux d'un vert émeraude, en tables rectangulaires dérivant d'un prisme 

 orthorhombique. L'examen dans la lumière polarisée décèle dans tous les 

 cristaux un peu épais l'existence d'éléments maclés formant des bandes 

 rectilignes, obliques par rapport au contour rectangulaire. 



» La composition de ces phosphates répond à la formule générale 



M-0',3PhO*. 



Ce sont donc des métaphosphates. 



» On vient de voir que les cristaux de phosphate d'alumine ont une 

 apparence cubique et sont sans action sur la lumière polarisée; ceux des 

 trois autres composés sont orthorhombiques et dépolarisent énergiquement 

 la lumière polarisée. Si l'on se bornait à l'étude de ces quatre types, on 

 serait conduit à douter de leur isomorphisme. Mais, en préparant le méta- 

 phosphate d'alumine en présence de quantités variables de phosphates de 

 sesquioxyde de chrome, de fer et d'urane, nous avons constaté que 

 l'alumine et les autres sesquioxydcs se remplacent en foules proportions. 



)) Les cristaux des phosphates doubles ainsi obtenus ont pour forme 

 dominante un prisme portant des facettes hémiédriques conduisant à un 

 tétraèdre. Si l'alumine est en très grand excès vis-à-vis des autres sesqui- 

 oxydes, les cristaux agissent sur la lumière polarisée, bien que la forme 



C. H., iSbo, 1" Semestre. (T. XCVI, N° lô.) 1 lO 



